b) Pokus stejný, sirovodík v roztoku zbylý srážen octanem olovnatým 
Ě — 59,1. 
c) Stejně postupováno, sirovodík však nebyl srážením odstraňován, 
nýbrž byl proháněn vzduch, až reakce na S" zmizela. Pak stanoveno 
železo; odstraněno bylo 1,79 čili čistící effekt obnášel 
E ~ 58,1%. 
E. Vliv alkalických sloučenin vápenatých. 
V literatuře nalézáme, že Ducla (Compt. rend. 84, str. 949) do¬ 
poručuje srážeti železo ze solí hlinitých hydroxydem a uhličitanem vápe¬ 
natým. Při svých pokusech zkoušeli jsme vliv samotného hydroxydu 
vápenatého, dále sráženého uhličitanu vápenatého ch. č. i látek," v nichž 
tvoří hlavní součást (plavené křídy, mramorové moučky, próleželého 
saturačního kalu). 
Výsledky nalezené snášíme do následující tabulky: 
Materiál 
zkoušený 
Působící látka 
Nalezeno 
Čistící 
effekt 
E - 
Poznámka 
75 dílů ka¬ 
mence drasel- 
s 0,079% FeO 
ve 2250 i. vody 
Oxydováno kysliě- ' 
níkem vodičitým, 
neutralisováno uhli¬ 
čitanem vápenatým 
a přidáno vypočte¬ 
né množství mléka 
vápenného (1 cm* 
obsahoval 0,0169 g] 
Po P/* ho¬ 
dině ve fil¬ 
trátu nale- 
0,0€9% 
FeO 
U,I8% 
Ssedlina bílá. 
75 dílů suro¬ 
vého síranu 
hlinitého 
s 0,13% FeO 
a 7,13% Fe t O, 
rozpuštěno 
v 2000 d. 
vody 
Postupováno jako 
předešle (na 2 Fe 
počítáno 3 CaO) 
Ve filtrátu 
obsaženo: 
1,10 FeA 
Ssedlina hnědá. 
75 dílů suro¬ 
vého kamence 
amonatého 
s 4,42% Fe a O a 
rozpuštěno 
v 2500 d. vody 
Přidáno 6,1 dílu 
uhličitanu vápena¬ 
tého sráženého (na 
1 Fe*0 3 : 3 CaCO,). 
Po l 1 /* hodině sfil- 
trováno 
0.24% 
FeA 
H5% 
Ssedlina hnědá. 
XL. 
